Fill- je eine Platte werden 250 g Edison'sche Wachsmasse 

 (die in Form zerbrochener oder abgebrauchter Cylinder bezogen 

 wird) verwendet. Man schmilzt dieselbe in einer Porzellanpfanne, 

 und pflegt etvvas'mehrMasse in dieselbe einzufiillen, als derZahl 

 der zu giefienden Flatten entspricht, damit der gevvohnlich 

 unreine Rest der Masse in der Pfanne zuruckbleiben kann. Die 

 Ervvarmung geschieht auf 170° C. Gleichzeitig wird die Guss- 

 form vorbereitet. Diese besteht aus einer Messingplatte, in deren 

 Centrum ein Zapfen nach aufwarts ragt und an deren Peripherie 

 ein massiver Ring aus Messing dicht aufgeschraubt ist. Zapfen 

 und Ring reichen 22 mm iiber die Plattenflache. Letzterer hat 

 an einer Stelle eine Bohrung, die mit Sesamol gefullt und zur 

 Aufnahme eines ThermometergefaCes bestimmt ist. Diese Gufi- 

 form ruht auf einem starken, mit Stellschrauben versehenen 

 Dreiful3 und wird mittest Wasserwaage horizontal gestellt. Ein 

 Bunsenbrenner erwarmt sie soweit, dass auch dieses Thermo- 

 meter 170° C. zeigt. Nunmehr wird nach griindlichemUmri^ihren 

 die Wachsmasse so in die Form gegossen, dass der Strahl in 

 der Nahe des Zapfens einfliefit und die Hohe der Schichte circa 

 14 imn betragt. An der Oberflache pflegen sich Blasen zu bilden, 

 die beseitigt werden, indem man sie mit der Flamme des Brenners 

 bestreicht. Dann lasst man abkuhlen, schraubt den Ring von 

 der Messingplatte ab, entfernt den Meniscus der Wachsmasse, 

 der sich am Zapfen und am Ringe hinaufgezogen hat, durch 

 Schaben, hebt die gegossene Platte von der Messingscheibe ab 

 und lasst sie einige Tage stark beschwert liegen. Sodann wird 

 die Platte auf der Drehbank auf 13 mm Dicke abgedreht, nach 

 Art einer RoUe an ihrer Cylinderflache mit einer 3 mm tiefen 

 Nuth versehen, und endlich werden an ihrer Unterflache jene 

 zwei Locher gebohrt, durch welche sie auf die kurzen Zapfen 

 (25) des Archiv-Phonographen aufgepasst wird. 



Endlich kommt die Platte auf den Phonographen und wird 

 daselbst gehobelt. Auch wird durch eine besondere, auf die Axe 

 23 aufsetzbare Vorrichtung 75 mm vom Centrum entfernt eine 

 circa 1 mm tiefe Furche auf der Oberflache der Platte gezogen, 

 der »Sprengkreis« (da er dazu dient, nach derVerkupferung hier 

 die gebildete Kupferplatte abzusprengen) und eine zweite 4 mm 

 weiter innen gelegene, aber viel seichtere Furche, der »Centrie- 



